— 449 — 



Маточный растворъ и кислыя промывныя воды выпариваются до суха 

 для возможно большаго выл'Ьлен1я НС1 пли НКОз, что им-Ьеть значен1е для 

 дальн-Ьйшей полноты выд'Ьлен1я хлорокпси висмута пли основной азотнокп- 

 СЛ011 его соли (Ызшиишг та§181епит). Такъ какъ содержание висмутоваго 

 блеска въ кархйскомъ карбонагЬ ничтожное, то нримЬнен1е соляной или 

 азотной кислоты при разложеи1и на выходъ В1 почти не вл1яетъ. 



Полученная хлорокпсь, являясь первымъ продуктомъ мокрой заводской 

 обработки въ дальнЬйшемъ переводится въ металлнческ1й висмутъ, какъ 

 наиболее удобный исходный матер1алъ для получен1я всЬхъ вислутовыхъ 

 соедпнен1й. Отнят1е хлора и кислорода хлорокисп при плавк-Ь металла проще 

 всего вести окисью кальц1я и углемъ. Шлакомъ тогда явится хлористый 

 кальц1й. Реакщя возстановленхя проходить довольно гладко. Полученная 

 технически чистая хлорокись давала почти теорет11ческ1й выходъ металли- 

 ческаго В1 (около 80%). 



Въ шлих-Ь амазарскаго района висмутовыя соединен!?! представлены 

 главнымъ образоыъ висмутовымъ блескомъ, а содержан1е карбоната нпч- 

 тожное. Анализы сЬрннстаго висмута и карбоната изъ амазарскаю района ^ 

 были уже сдЬланы И. С. Б'Ьлоусовыиъ и приведены въ стать!; С. Д. Ку- 

 знецова* наряду съ минералогическимъ описаи1емъ этого района. Мн-Ь не 

 придется ничего добавить къ этимъ даннымъ. ИмЬя въ виду содержан1е въ 

 и1лих'Ь амазарскаго района висмутоваго блеска и мокрая обработка этого 

 шлиха требуетъ окислителей. Соляная кислота для шлиха этого района 

 июжетъ быть зам1нена азотной. Въ зависимости отъ этого и продуктомъ 

 гидролиза явится см-Ьсь основныхъ азотно и сЬрнокислыхъ солей висмута. 

 Весьма вероятно, что .зд'Ьсь для дальнейшей обработки нашло бы прим'1;- 

 мен1е электролитическое выд-Ьлен1е В!, такъ какъ услов1я кислотности, не- 

 смотря на значительное сравнительно содержан1е въ раствор'Ь Ее, допу- 

 скаютъ выд'Ьлен1е В1^. Форма осадка В1 не можетъ ."^дЬсь им-^ть особаго 

 значен1я, такъ какъ опадающ)Я губчатыя массы, какъ обычно для В!, по- 

 ступить въ плавку. Болйе просто, но менЬе удобно В! можетъ быть выдЬ- 

 леиъ металлическимь Ге, по удален1и избытка НКОд; и въ этомъ случаТ; 

 губчатыя массы В! постунятъ въ переплавку. Такимъ образомь обработка 

 с^риистыхъ рудъ по тому или другому способу дасть металлическ1Й Вь Такъ 

 какъ обработка сЬрнистых!. рудъ мен^Ье удобна и требуетъ соответственно 

 болыпихь расходовъ, то естественно, что она мо;кегь быть прим-{;неня только 



' По р. Лмазару, притону р. Амура. 



■' С. Д. Кузнецовъ. ИАН, Сиб. 1910 г. 



•' Си. Кашпгсг, .Тоигп. Лтег. СЬет. Яос. 2.5 (1903) ,93. 



и. А. и. 11)17. 



